
DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 
———— 
que la réaction correspondant au passage à tra- 
vers la ligne de transformation se fait sensible- 
ment à la même température à l’échauffement et 
au refroidissement. 
Il n’en est pas toujours ainsi et ce phénomène 
est tout à fait capital. 
Il y a, en effet, des alliages qui, de par leur 
composition chimique, présentent un retard très 
marqué dans la transformation au refroidisse- 
ment, et cette hystérésis peut même atteindre une 
acuité telle que cette transformation n’ait pas 
lieu. 
Examinons la question de façon plus attentive, 
en nous mettant dans le cas'où l’alliage est sim- 
plement chauffé au-dessus de son point de trans- 
formation (celui correspondant à la température 
ROSE AS El 
RSC 












LIVIRTeRNU 
Fee DZ ZARREN 

NY 


06 x 5e 6e Je de co 
Nuker VA Ps 
Fig. 34. — Courbes des pointsYde transformation des aciers 
au nickel. 
la plus élevée, s’il en possède plusieurs). Nous 
verrons ultérieurement que, pour certains allia- 
ges, l’hystérésis ne se produit que si l’on chauffe 
- à une température plus élevée que le point de 
transformation. 
Si, par exemple, nous prenons les aciers à fai- 
ble teneur en carbone (C — 0,200) et renfermant 
des quantités croissantes de nickel, nous notons 
que : 
1° La teneur en nickel étant inférieure à 27!/,, 
les points de transformation ne contenant pas de 
nickel vont en s’abaissant très rapidement; 
20 L'écart entre les points à l’échauffement et 
au refroidissement s’accentue au fur et à mesure 
que le nickel croit; ‘ 
3° Lorsque la teneur en nickel dépasse 27 !/,, 
: Ja transformation devient réversible. 
D'oùles deux grandes classes d’aciers au nickel: 
les aciers irréversibles et les aciers réversibles, 
le passage d’une classe à l’autre se faisant pour 
485 

une teneur en nickel d’autant plus faible que la 
teneur en carbone est plus grande. 
Jusqu’à la publication d’un tout récent mé- 
moire de M. Dejean‘, on admettait, avec Osmond 
Ar: é 
Tempera lures 




PRE OU AE RCE LE" 
Ferrite «+ Ferlite Austénile 
Mertensile 
Fig. 35. — Diagramme des points critiques de refroidissement 
des aciers au nickel à 0,2°/, de carbone. 
et M. Dumas, que les courbes donnant la posi- 
tion des points de transformation étaient conti- 
nues (fig. 34). Les recherches de M. Dejean ont 
montré que cela n’était vrai que pour la courbe 
Temperatures 




Rerrite à Priite Mariensile Austénile 
ou Troostite 
Fig. 36. — Diagramme des points critiques de refroidissement 
des aciers au manganèse à 0,3-0,4°/, de carbone. 
donnant les points de transformation au chauf- 
fage, et qu'au refroidissement il y avait une 
discontinuité extrêmement accusée dans l’abais- 
sement du point de transformation. Les aciers 
PU ont Ne Ut NANTERRE 
1. Revue de Métallurgie, septembre-octobre 1917; Mémoires, 
p- 640. 
